460 



Er wird in einem gewöhnlichen Ziegelofen, der ca. 40 Schef- 

 fel fasst, 18 bis 40 Stunden bei kleinem Feuer vorsichtig abge- 

 dampft, dann 38 bis 40 Stunden gebrannt und nach dem Bren- 

 nen 3 bis 4 Tage bei geschlossenem Ofen sich selbst tiberlassen, 

 um abzukühlen. Auf 40 Scheffel gehen 4 bis 4j Klafter Holz. 

 Der gebrannte Kalk wird in Gammertingen gepocht, dann ge- 

 siebt und die Grobe gemahlen. Der Verkaufspreis ist pro Simri 

 24 Kreuzer. 



Grosse Schwierigkeit hat das Brennen, da die thonhaltigen 

 Kalksteine leicht zu einer grauen Schlacke zusammenschmelzen 

 und doch bis zum ersten Grade der Weissglühhitze erhitzt wer- 

 den müssen, ohne dass alle Kohlensäure ausgetrieben werden 

 darf. Es ist daher gut unmittelbar ans Feuer einige Scheffel 

 fetten Kalkstein zu bringen, der auch bei heftiger Weissglühhitze 

 nicht sintert und sich nachher leicht löscht. 



Eine ähnliche Zusammensetzung wie der Spongitenkalk von 

 Ringingen , hat der sogenannte schwarze Kalk (Arcuaten- und 

 Pentacrinitenkalk) der unteren Liasterrasse. Der schwarze Kalk 

 von Friedrichsstrasse besteht aus 



kohlensaurem Kalk 74,42 



kohlensaurer Magnesia 0,80 



kohlensaurem Eisenoxydul 1,92 



Thon 21,25 



in Salzsäure gelöster Thonerde . . . 0,40 

 Spuren von kohlensaurem Kali ... — 



hygroskopischem Wasser 1,20 



99^. 



In seinen Eigenschaften als Mörtel steht er zwischen dem 

 Luft- und hydraulischen Kalk in der Mitte. Er giebt mit aus- 

 geglühtem Keupersand einen Cement, welcher nach erfolgter 

 Austrocknung das Wasser nicht mehr aufnimmt und sich daher 

 sehr gut zum Wasserbau eignet, insofern er erst nach der Aus- 

 trocknung mit Wasser in Berührung tritt. Als Mörtel für Hoch- 

 bauten, zur Bildung von lufttrockenen Mauersteinen, zur Her- 

 stellung von Ornamenten und als Verputz ist er dem gewöhnli- 

 chen Luftmörtel bei Weitem vorzuziehen. 



Auch der dichte Muschelkalkdolomit zeigt gebrannt hydrau- 

 lische Eigenschaften. 



Bei dem Reichthum der Hohenzollernschen Lande an hydrau- 

 lischen Kalksteinen würde eine gewinnreiche fabrikmässige Dar- 



